Ziir Kenntnis der Glasoherftachc 



137 



4 



Abb. 5. Glasbruch mit Lanzcltspriingen. 

 Abb. 6. Ritzspiir mit lierausgedriicktem Glas. 



Abb. 8. Kreissysteme mit Diamantspitzc bei verschiedener 

 Kraft auf bcdampflc Giasflachc izcsciiricbcn. 



eines harten Gegenstandes iiber die Glasflache tritt 

 bei dem AbroUen kugelformiger barter Gebilde auf 

 der Glasobcrfiache auf, wie sie beim SchleifprozeB 

 stattfindet. Es bilden sich Risse im Glas, die die 

 Oberflachenschicht zerfurchen und zu Ausbriichen 

 fiihren, so daB ein ausgepragtes Gebirge die Folge 

 ist (Abb. 3). 



Sehr deutlich zeigt sich die Empfindlichkeit des 

 Glases gegeniiber Eindriicken auch bei der Hiirte- 

 messung nach Vickers. Selbst bei kleinen Kraften 

 konnen leicht Uberbeanspruchungen eintreten, die 

 zu Rissebildungen fiihren, so daB die MeBergebnisse 

 von zweifelhaftem Wert sind (Abb. 4). Smekal hat 

 daher auch gegeniiber den neueren Messungen von 

 Ainsworth (1) Bedenken erhoben. 



SchlieBlich seien noch die interessanten Lanzett- 

 sprunge ervvahnt, die beim Bruch von Glas auftreten 

 und ein Studienobjekt fur die Kraftwirkungen und 

 Spannungsverhiiltnisse im Glas sind (Abb. 5). Es 

 zeigen sich auBer den ausgepriigten Lanzettspriingen 

 noch vielerlei andere aufschluBreiche Formen. 



Vorgcinge hei kleinen Kiiiftcn. — Achtet man darauf. 

 daB keine Uberbeanspruchung dcs Glases auftritt, 

 d.h. daB Risse vermieden werden, so tritt die Plasti- 

 zitat des Glases in den Vordergrund. Diese plastische 

 Deformation bildet die Voraussetzung von einwand- 

 freien Hiirtemessungen nach Vickers wie von Ritz- 

 hiirtemessungen. 



Fahrt man mit einer Diamantspitze oder mit Dia- 

 mantstaub mit kleiner Kraft iibcr cine Glasober- 

 fliiche, so treten unter der Diamantspitze nur Drucke 

 auf, die das plastisch werdende Glas fortdriingen, 

 ohne auBerhalb dieses Erweichungsgebietes zu hohe, 

 d. h. sprungerzeugende Spannungen hervorzurufen. 

 Das Glas wird seitwarts aus den Spuren gedriickt 



22 — 568204 Electron Microscopy 



(Abb. 6). Bei sich kreuzenden Spuren zeigen sich 

 Durchdringungsfiguren der Ritzgriiben, die die 

 Querschnittsformen zu bcurtcilcn eriauben. 



Die Glasplastizitiit und das bcsondere Verhalten 

 bei Ritzbeanspruchung erlaubt, Ritzhiirtemessungen 

 relativ weit in das Makrogebiet bis zu Kriiftcn von 

 einigen 10 g durchzufiihren, ohne daB die Gefahr 

 des Springens besteht. Man erhiilt charakteristische 

 parabelformige Kurven bei Auftragung der Ritzspur- 

 breite als Funktion der Kraft, die auf den Diaman- 

 ten wirkt. Tragi man die Ritzspurbreite im doppelt 

 logarithmischen Diagramm iiber der Kraft auf. so 

 erhiilt man eine Gerade (Abb. 7 rechts). Besonders 

 aufschluBreich werden solche Messungen, wenn man 

 zu sehr feinen Kraften von 50-500 mg iibergeht. Die 

 erforderlichen feinen Ritzspuren lassen sich mit 

 einem Mikroschreibcr durchfiihren (Abb. 8) und 

 schlieBen sich den Messungen im Makrogebiet an 

 (Abb. 7 links). Ihre genaue Analyse erlaubt Schliisse 



Oi 



10 

 Kraft Ping 



IOC 



Abb. 7. Spurbreilc s in Abhangigkcit von der Rilzkralt P 

 fiir Fenster- bzw. Tafelglas. Sprungfrcic Ritzspuren links im 

 Mikrogebiet, rechts im Makrogebiet. 



